— 300 - 



Fisica cristallografica. — Sulla variazione dell' indice di ri- 

 frazione del diamante colla temperatura e su di una generaliz- 

 zazione del metodo di minima deviazione col prisma. Nota del 

 dott. Alfonso Sella, presentata dal Socio Blaserna. 



« Kisulta dalle ricerche di H. F. Weber (*) una così rapida variazione 

 del calore specifico del diamante colla temperatura, fra — 50° e -f- 250°, 

 che da 0° a 100° esso raddoppia di valore. 



« Questo fatto così notevole induce al sospetto che anche altre proprietà 

 fisiche del diametro offrano variazioni insolite colla temperatura, e fra queste 

 viene fatto di pensare subito all'indice di rifrazione. Mi proposi perciò di 

 determinare la variazione dell' indice di rifrazione del diamante dalla tempe- 

 ratura ordinaria ad una temperatura prossima a 100°. 



« Avevo a mia disposizione un bellissimo ottaedro naturale di diamante 

 (distanza fra due vertici opposti mm. 5), ma per la determinazione dell' indice 

 di rifrazione col metodo del prisma esso non poteva servire, essendo circa 27° 

 l'angolo limite del prisma per il passaggio di un raggio luminoso per w = 2,4. 

 Perciò, data la difficoltà di far preparare un prisma di angolo conveniente a 

 faccie ben piane, pensai di risolvere il problema propostomi osservando sul 

 mio ottaedro, le cui faccie erano eccezionalmente belle e piane (fatto, come 

 si sa, notevole per il diamante). 



« Misurando l'angolo di incidenza e di emergenza si può determinare 

 l' indice di rifrazione considerando un raggio luminoso che abbia subito date 

 riflessioni interne ( 2 ) ; importava però di trovare un metodo per cui bastasse 

 misurare il solo angolo di deviazione (questo è il grande vantaggio del me- 

 todo ordinario di deviazione minima). 



« Considerando oltre alle due faccie costituenti il prisma ordinario, anche 

 le due parallele, si è condotti al seguente problema : 



« Dato un prisma a base rombica cercare le condizioni 

 affinchè l'angolo di deviazione di un raggio, che ha subito 

 un numero dato qualunque di riflessioni interne, presenti un 

 minimassimo fra i valori successivi, che esso può assumere 

 per ogni caso dato. 



« Eccone la soluzione : 



« Suppongo che il raggio incidente e l'emergente battano su due faccie 

 contigue. Eitengo poi per convenzione i ed e (cioè gli angoli di incidenza 



(!) Pogg. Ann. 1875, voi. 154, p. 394. Oltre al carbonio si comportano in modo ana- 

 logo il boro, il silicio ed il berillio. 



( 2 ) Vedi p. e. Bartalini, Metodo per determinare Vindice di rifrazione con grande 

 angolo rifrangente. Processo verbale della Società Toscana di scienze naturali ; adunanza 

 9 gennaio 1887. 



